Nr. 10. 



1900. 



l V 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XV. Jahrg. 127 



mälige Abnahme des Widerstandes bis 30", dann bleibt 

 er constant bis 45° und steigt allmälig bis 100°. Beim 

 Abkühlen nimmt der Widerstand schneller ab als die 

 Temperatur, sodann wächst er schueller ; die Curve der 

 Abkühlung schneidet die Erwärmungscurve bei 28°, und 

 der schliefsliche Widerstand ist etwas gröfser als der 

 anfängliche. Die Curve B hingegen zeigt ein auderes 

 Aussehen : der Widerstand nimmt von 15° an schnell 

 zu bis etwa 40°, von hier verläuft die Curve parallel 

 dem entsprechenden Theile der A- Curve durch den 

 ganzen Cyclus; bei 15° ist der Unterschied des End- 

 widerstandes gegen den anfänglichen bedeutend gröfser 

 als in A. 



Andere Erscheinungen traten bei Amalgamen von 

 10 Proc. Zink und darüber auf. Das Amalgam (9,5 Proc. 

 Zn) war viermal auf 120° erhitzt und wurde am nächsten 

 Tage untersucht. Die Curve (A) zeigte wieder ein Sinken 

 des Widerstandes bei steigender Temperatur von 15° an, 

 aber die Curve näherte sich mehr einer geraden Linie; 

 bei 63° zeigte sich dann ein plötzliches Sinken des Wider- 

 standes; zwischen 70° und 100° war die Curve der Er- 

 wärmung identisch mit derjenigen der Abkühlung; letztere 

 verlief dann weiter ähnlich wie beim 4,8 proc. Amalgam. 

 Die Curve B nach fünfwöchigem Stehen zeichnete sich 

 durch drei plötzliche Aenderungen ihres Verlaufes aus : 

 während des Erwärmens tritt bei 37° (Punkt P) eine 

 starke Verminderung der Widerstandszunahme auf, bei 

 74° (Punkt Q) ein plötzliches Sinken und während der 

 Abkühlung bei 27° (Punkt R) ein Uebergang vom lang- 

 samen Sinken in schnelles Steigen des Widerstandes, 

 nach dem plötzlichen Abfall des Widerstandes bei Q ist 

 die Curve bis 100° beim Erwärmen und beim Abkühlen 

 dieselbe. Bei höheren Procentgehalten der Amalgame 

 ist der Verlauf der Curve ein ähnlicher, nur verschieben 

 sich die Temperaturen der ^-Punkte mit dem Gehalte 

 an Zink ein wenig nach unten, während die Stärke des 

 Sinkens bei Q mit dem Zinkgehalte zunimmt. Auf die 

 weiteren Einzelheiten der Curve kann hier nicht ein- 

 gegangen werden. 



Vom Zinn wurden drei Amalgame untersucht mit 

 9,6, 19,3 und 29,9 Proc. Zinn. Der Widerstand steigt 

 erst langsam mit der Temperatur, dann zwischen 76° 

 und 124° sehr schnell, um dann weiter sehr langsam zu- 

 zunehmen. Eine Aenderung nach wiederholtem Erwärmen 

 zeigte sich beim Zinnamalgam ebensowenig wie ein Unter- 

 schied zwischen Erwärmen und Abkühlen. 



Vom Cadmium sind verschiedene Amalgame unter- 

 sucht worden ; sie zeigten , wie die Zinuamalgame , in 

 einem Theile ihrer Curve einen bedeutenden Temperatur- 

 coefficienten, glichen aber sonst den Zinkamalgamen, in- 

 dem sie, ausgenommen bei den höheren Temperaturen, 

 einen verschiedenen Widerstand bei derselben Tempe- 

 ratur während des Erwärmens und während des Ab- 

 kühlens besafsen und ihr Widerstand abnahm, wenn sie 

 längere Zeit bei Zimmertemperatur gestanden. Die 

 Differenzen waren hier viel kleiner als beim Zink. 



Vom Magnesium wurde wegen der Schwierigkeit der 

 Darstellung nur ein Amalgam (mit 1 Proc. Mg) unter- 

 sucht; die erhaltene Curve war eine gerade Linie bis 

 110°, bis dahin blieb al»o der Temperaturcoefficient un- 

 verändert. Weiter nahm der Widerstand etwas stärker 

 zu. Beim Erwärmen und Abkühlen blieb er der gleiche. 

 Herr Willow untersuchte weiter, ob andere physi- 

 kalische Eigenschatten bei den Temperaturen, bei denen 

 der Widerstand sich plötzlich verändert, eine plötzliche 

 Aenderung zeigen würden. 



Zinn- und Cadmiumamalgam zeigten eine Zustands- 

 änderung bei den Punkten der schnellen Widerstands- 

 änderung. Zinnamalgam kühlte sich von 150° bis 93° 

 regelmäfsig ab, dann stieg die Temperatur plötzlich auf 

 95° und blieb einige Zeit constant, hierauf sank sie weiter 

 regelmäfsig bis 75°, um dann viel langsamer sich weiter 

 abzukühlen. Oberhalb 95° ist das Amalgam flüssig, unter 

 70° fest; zwischen beiden scheiden sich die Krystalle 



langsam ab. Cadmiumamalgam zeigte beim Abkühlen 

 nur einmal eine Wärmeentwickelung; die Temperatur, 

 bei der diese Wärmeentwickelung auftrat, sowie die 

 beiden des Zinnamalgams entsprachen den ausgezeichneten 

 Punkten der Widerstandscurven. Das Zinkamalgam aber 

 zeigte keine Unregelmäfsigkeit beim Abkühlen. 



Hierauf wurde die Ausdehnung des Zinkamalgams 

 untersucht in einer Glaskugel mit capillarer Ansatz- 

 röhre, die eine geringe Menge einer hochsiedenden 

 Flüssigkeit als Index enthielt. Die Versuche ergaben, 

 dafs bis zu 36° die Ausdehnung der Temperatur pro- 

 portional war , sodann nahm die Ausdehnung allmälig 

 schneller zu ; bei sinkender Temperatur war das Volumen 

 gröfser als bei steigender. Wurde das Amalgam mehr- 

 mals erwärmt, bo waren Anfangs- und Endvolumen ein- 

 ander gleich ; wenn es hingegen einige Wochen gestanden, 

 erwies sich das Endvolumen gröfser als das ursprüng- 

 liche. Wenn hiernach auch der Volum -Ausdehnungs- 

 coefficient oberhalb 30° gröfser war als bei niedereren 

 Temperaturen, wurde keine plötzliche Volumzunahme 

 entdeckt bei der Temperatur, bei welcher die plötzliche 

 Widerstandsabnahme erfolgt. 



Die Wärmemenge, welche das Amalgam beim Ab- 

 kühlen abgiebt, hat mit genügender Genauigkeit nicht 

 gemessen werden können. Die thermo-elektromotorische 

 Kraft von Zinkamalgamen gegen verschiedene Metalle 

 nahm mit der Temperatur gleichmäfsig zu. Endlich ist 

 die Temperaturzunahme des Amalgams verfolgt worden, 

 wenn ihm Wärme von einer constanten , höher tempe- 

 rirten Quelle zugeführt wird. Die Temperatur blieb 

 bei 36° etwa zwei Secunden lang stationär und zwar für 

 alle Amalgame bei demselben Grade, bei welchem somit 

 eine Wärmeabsorption eintritt. Ferner trat ein Stillstand 

 ein bei einer Temperatur nahe dem früher erwähnten 

 Punkte Q, bei welchem der Widerstand plötzlich abfällt; 

 hier zeigte sich gleichfalls eine Wärmeabsorption. Hin- 

 gegen fand man eine Wärmeentwickelung bei dem Punkte 

 B, der einer Zunahme des Widerstandes entspricht. Eine 

 Schmelzung des Amalgams schien unterhalb 100° nicht 

 eingetreten zu sein, doch war es bei dieser Temperatur 

 weicher geworden. Unter gewissen Annahmen lassen 

 sich aus der Dauer des Temperaturstillstandes die ab- 

 sorbirten und entwickelten Wärmemengen berechnen, 

 wobei sich ergiebt, dafs die bei R entwickelte Wärme- 

 menge geringer ist als die bei P und Q zusammen ab- 

 sorbirte. 



In einem Schlufsabschnitte giebt Herr Willow eine 

 Vorstellung von der Constitution der Zinkamalgame, 

 durch welche die experimentell gefundenen Erscheinungen 

 ihre Erklärung finden. Wie sich Verf. nach Schlufs seiner 

 Abhandlung überzeugte, stimmt seine Hypothese von der 

 Constitution der Zinkamalgame im wesentlichen mit der 

 von Guillaume zur Deutung der magnetischen Eigen- 

 schaften des Nickelstahls aufgestellten Anschauung über 

 die wahrscheinliche Constitution dieser Legirungen. An 

 dieser Stelle soll unter Hinweis auf die Originalabhand- 

 lung nicht weiter hierauf eingegangen werden. 



R. J. Strutt: Dispersion der Kathodenstrahlen 



durch Magnetismus, (Philosophien! Magazine. 1899, 



Ser. 5, Vol. XLVUI, p. 478.) 



Nach B i r k e 1 a n d werden bei der Deflection eines 

 schmalen Bündels von Kathodenstrahlen durch ein Magnet- 

 feld einige von diesen Strahlen stärker abgelenkt als 

 andere , und auf einem fluorescirenden Schirme erhält 

 man ein aus einer Anzahl von hellen Linien mit zwischen- 

 liegenden , dunkeln Streifen bestehendes „magnetisches 

 Spectrum" (Rdsch. 1896, XI, 666). Offenbar müssen hier 

 die Kathodenstrahlen, welche einen von den hellen Streifen 

 erzeugen, in irgend einer Weise verschieden sein von denen, 

 welche ein anderes helles Band bilden, entweder bezüg- 

 lich ihrer Geschwindigkeit oder in dem Verhältnifs ihrer 

 Masse zu ihrer Ladung. Freilich kann man nicht an- 

 nehmen, dafs eine Kathode gleichartige Partikelchen aus- 



